284 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ciure s'allérant toujours dans ces conditions. Nous avons obtenu d'excellents résultats 

 en éliminant le magnésium à l'état d'organo-magnésien. On prend un alliage renfer- 

 mant 25 pour ICO environ de silicium, on le concasse en menus fragments et on le 

 soumet à l'action de l'iodure d'éthyle en présence d'éther anhydre. Lorsque la disso- 

 lution du magnésium est terminée, on lave avec de l'éther anhydre et l'on enlève 

 ensuite les dernières traces de ce liquide par un courant d'hydrogène sec. Ce siliciure 

 se présente en cristaux brillants octaédriques ressemblant aux cristaux de silicium et 

 possédant, comme ces derniers, une couleur bleu ardoise par réflexion. Ils sont trans- 

 parents sous une faible épaisseur el d'une coloration dun brun plus rouge que les 

 lamelles de silicium. Ils répondent exactement à la formule SiMg'' : 



Théorie 

 pour SiMg-. 



Silicium . 36, 5o 36, 3 1 36,82 



Magnésium 63,02 63, i2 63, i8 



99>52 99>43 100, oo 



Ce siliciure décompose lentement l'eau à la température ordinaire en donnant de 

 l'hydrogène ne renfermant pas d'hydrogène silicié. L'acide chlorliydrique l'attaque 

 énergiquement même à froid, en produisant un mélange d'hydrogène et dhydrures de 

 silicium spontanément inflammable. Parmi les propriétés de ce corps, nous signalerons 

 sa dissociation relativement facile sous l'action de la chaleur. Chaude dans le vide ou 

 dans un courant d'hydrogène vers i ioo° à 1200°, il est complètement décomposé en 

 magnésium qui se volatilise et en silicium qui reste sous la forme d'une masse cristal- 

 line caverneuse. 



Pour établir le rapport entre le silicium combiné et le magnésium dans les produits 

 fondus renfermant du silicium libre, nous y avons dosé le magnésium, le silicium 

 total et le silicium libre. Nos analyses ont porté sur des magnésiums siliciés titrant 

 /i2 , 1 , 58,75 et 92,1 pour 100 de silicium total. Dans tous les cas, le rapport trouvé 

 entre les poids de silicium combiné el les poids de magnésium correspondait à la for- 

 mule SiMg^ 



L'ensemble de ces déterminations nous permet de conclure que dans 

 l'action directe du magnésium sur le silicium il ne se produit qu'un seul 

 composé défini ayant pour formule SiMg-. Ce composé cristallise dans le 

 magnésium et il peut en être séparé en éliminant le métal dissolvant par la 

 lormation d'un composé organo-magnésien. Ce siliciure de magnésium 

 possède la propriété d'être dissocié complètement dans le vide ou dans un 

 courant d'hydrogène vers 1200°. 



